ШИХТА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПЛИТОК
CHARGE FOR PRODUCTION OF FACING TILES

Изобретение касается производства декоративных плиток, применяемых для наружной и внутренней облицовки стен.
Известна шихта для производства облицовочных плиток, включающая, мас.%: молотые отходы санитарно-технической керамики 20-80; молотые отходы фаянсовой плитки 40-90; молотые отходы фарфора 10-70; молотые отходы листового стекла 5-30; молотые отходы тарного стекла 10-40; молотые отходы свинцового хрусталя 10-20; молотые отходы сортового стекла 10-30; молотые отходы стеклянных абажуров 10-20 [1].
Задача изобретения состоит в снижении водопоглощения облицовочных плиток.
Технический результат достигается тем, что шихта для производства облицовочных плиток, включающая молотые отходы санитарно-технической керамики, молотые отходы листового стекла, молотые отходы тарного стекла, молотые отходы свинцового хрусталя, молотые отходы сортового стекла, дополнительно включает пыль кремнезема при следующем соотношении компонентов, мас.%: молотые отходы санитарно-технической керамики 10-20; молотые отходы листового стекла 10-20; молотые отходы тарного стекла 20-30; молотые отходы свинцового хрусталя 10-20; молотые отходы сортового стекла 10-20; пыль кремнезема 10-20.
2
2
2
3
2
3
3
2
2
Пыль кремнезема представляет собой порошкообразный материал с удельной поверхностью 15000 м/кг. Фазовый состав представлен кварцем и муллитом. Химический состав пыли, мас.%: SiO 95,6; FeO 0,5; AlO 0,4; CaO 0,4; MgO 0,4; SO 0,1; NaO 0,3; KO 1,1; п.п.п. 1,1.
В таблице приведены составы шихты для производства облицовочных плиток.
Таблица
Компоненты
Содержание, мас.%, в составах:
1
2
молотые отходы санитарно-технической керамики
20
10
молотые отходы листового стекла
10
20
молотые отходы тарного стекла
30
20
молотые отходы свинцового хрусталя
10
20
молотые отходы сортового стекла
20
10
пыль кремнезема
10
20
Водопоглощение плиток, %
~8
~8
Отходы санитарно-технической керамики и бой стекол очищают от загрязнений и размалывают по отдельности до прохождения через сетку №0,63. Компоненты дозируют и смешивают. Полученную шихту увлажняют до 6-9% и прессуют из нее плитку, например, размером 15×15×1,5 см, которую обжигают при температуре 950°С.
Источники информации
1. Алехин Ю.А., Люсов А.Н. Экологическая эффективность использования вторичных ресурсов в производстве строительных материалов. - М.: Стройиздат, 1988. - С.300.